## PENGARUH WAKTU PERENDAMAN BAJA DENGAN EKSTRAK BUAH PINANG DAN HCl TERHADAP LAJU KOROSI DAN POTENSIAL LOGAM
Mega Wahyuni*), Djusmaini Djamas**), Ratnawulan***)
*) Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang **) Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP ***) Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP

## ABSTRACT
Corrosion can not be prevented but rates can be reduced. One of the most effective ways to reduce the rate  of corrosion is the use of organic inhibitors. The purpose of this study  was  to of this  study  was to obtain a corrosion inhibitor inexpensive and non-toxic. This research is experimental research with a sample of ASSAB 760 leading edge of mate- rials that are medium carbon steel. immersioning steel with inhibitor in two ways, namely steel immersion areca extracts for 24 hours, then immersion with HCl (with inhibitor me- thod I). Steel immersion with HCl + areca nut extract (with inhibitor method II). The inde- pendent  variable  is  the  variation  of  immersion  time.  The  dependent  variable  such  as  the rate of corrosion inhibitor efficiency, potential. Control variables such as the type of steel used, the concentration of HCl, inhibitor concentration and temperature. By using this me- thod  of  weight  loss  obtained  corrosion  rate  and  inhibitor  efficiency. Potential  metal  ob- tained by direct measurement. From the results obtained with inhibitors steel immersion in acidic environments means I have a higher efficiency than soaking the inhibitor method II. From the overall results of the study showed that areca nut extract is an effective corrosion inhibitor for steel in acidic environment, because it can inhibit the corrosion rate with an efficiency of 61.31% - 74.56% by immersioning 12 hours, 24 hours and 36 hours.
Keywords: Keywords: medium carbon steel, areca nut  extract, organic  Inhibitor, weight loss method, immersion time.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  penggunaan  bahan  ma- terial  sangat  besar  dalam  teknologi  dan  in- dustri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak peralatan  yang  digunakan  terbuat  dari  lo- gam.  Salah  satu logam  yang  banyak  digu- nakan  yaitu  baja.  Baja  merupakan  logam yang paling banyak digunakan manusia, se- lain  logam-logam  lainnya  seperti  tembaga, emas, perak dan sebagainya. Ketahanan ba- ja  sangat  terbatas  dan  rentan  terhadap  se- rangan  korosi  terutama  dalam  lingkungan asam dan air laut. Karena korosi terjadi se- cara alami dan pasti terjadi, maka pengem- bangan  metode  pencegahan  korosi  logam dalam  lingkungan  tertentu  akan  sangat  di- butuhkan  untuk  meningkatkan  umur  pakai
(lifetime)  pada  material  ini,  sehingga  keru- gian akibat korosi dapat ditekan.
Kerugian  akibat  korosi  dapat  me- nimbulkan  dampak  bagi  kehidupan  manu- sia.  Dari  bidang  sosial,  banyak  kecelakaan seperti  runtuhnya  jembatan  karena  korosi yang terjadi pada bahan pembangun jemba- tan,  bocornya  pipa-pipa  gas.  Penggunaan teknik pengendalian korosi  yang  tepat  da- pat  mengurangi  kerugian akibat  korosi. Departemen  Perdagangan  Amerika  Serikat pada tahun 1982 melaporkan kerugian  aki- bat korosi mencapai $126 milyar per tahun. Saat ini nilai itu diperkirakan mencapai le- bih  dari $200  milyar  per  tahun,  sudah  ter- masuk sekitar 30% lebih kerugian  yang te- lah  dapat  dicegah  dengan  melakukan  pen-
gendalian  korosi  yang  tepat.  Di  Indonesia, nilai kerugian akibat korosi ini diperkirakan mencapai $2 milyar per  tahun.Korosi tidak dapat dicegah tetapi lajunya dapat dikuran- gi.  Korosi  adalah  suatu  pokok  bahasan yang  menyangkut  berbagai  disiplin  ilmu seperti  fisika,  kimia,  metalurgi,  elektroki- mia,  dan  perekayasaan  material. Berbagai cara  telah  dilakukan  untuk  menekan  laju korosi diantaranya  adalah  pemakaian  zat anti korosi (inhibitor).
Korosi atau dikenal sebagai pengka- ratan merupakan suatu peristiwa kerusakan atau penurunan kualitas suatu bahan logam yang  disebabkan  oleh  terjadinya  reaksi  ki- mia dengan lingkungan. Ada beberapa fak- tor  yang  mempengaruhi  suatu  logam  dapat terkorosi. Dua logam yang sama belum ten- tu mengalami kasus korosi yang sama pula pada lingkungan yang berbeda. Begitu juga dua  logam  pada  kondisi  lingkungan  yang sama  tetapi  jenis  materialnya  berbeda,  be- lum  tentu  mengalami  korosi  yang sama. Dari  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa faktor  yang  berpengaruh  terhadap korosi  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yai- tu  yang  berasal  dari  bahan   itu   sendiri dan    dari  lingkungan.  Faktor  dari  bahan meliputi kemurnian bahan,  struktur bahan, bentuk  kristal,  unsur -unsur  kelumit    yang ada dalam bahan,  teknik pencampuran ba- han dan  sebagainya.
Korosi secara elektrokimia dapat di- ilustrasikan  dengan  reaksi  antar  ion  logam dengan molekul air. Mula-mula akan terja- di hidrolisis yang akan mengakibatkan kea- saman  meningkat    (Trethewey,  1991).  Hal ini  dapat  diterangkan  dengan  persamaan berikut :
Fe → Fe 2+ + 2e - ..................................... (1) Fe 2+ + H 2 O → Fe(OH) 2 ........................... (2)
Fe(OH) 2 teroksidasi membentuk Fe(OH) 3 4Fe(OH) 2 +  O 2 +  2H 2 O →  4Fe(OH) 3 (ferric oxide) ......................................... (3) Fe(OH) 3 → FeO(OH) + H 2 O................. (4) Atau 2Fe(OH) 3 →  Fe 2 O 3 +  3H 2 O    (karat  ber- warna merah) ......................................... (5)
Pada dasarnya baja adalah besi (Fe) dengan  tambahan  unsur  karbon  sampai dengan  1.67%  (maksimal).  Baja  paduan merupakan suatu material padat yang terdi- ri dari campuran karbon besi dan unsur lain seperti  Si,  Mn,  P,  S  dan  sebagainya,  se- hingga  membentuk  suatu  paduan.  Menurut komposisinya baja diklasifikasikan menjadi dua  yaitu  baja  paduan  dan  baja  karbon (Fe 3 C).  Baja  paduan  dibagi  menjadi  tiga yaitu baja paduan rendah, baja paduan me- nengah  dan baja  paduan  tinggi. Berdasar- kan kadar karbonnya baja dapat diklasifika- sikan  atas  tiga  jenis  yaitu  baja  karbon  ren- dah,  baja  karbon  sedang,  dan  baja  karbon tinggi.
Inhibitor korosi adalah suatu  zat yang  bila  ditambahkan  ke  dalam  suatu lingkungan,  dapat  menurunkan  laju  penye- rangan korosi lingkungan itu terhadap suatu logam Jenis-jenis  inhibitor  menurut  bahan dasarnya  dapat  dibagi  dua yaitu  inhibitor organik  dan  inhibitor  anorganik.  Inhibitor yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah inhibitor organik yaitu ekstrak buah pinang.
Perhitungan  laju  korosi  merupakan salah satu cara yang digunakan untuk men- getahui kecepatan suatu material untuk ter- korosi,  sehingga  waktu  material  tersebut mulai terkorosi dapat diprediksi. Laju koro- si  merupakan  kecepatan  rata-rata  peruba- han  ketebalan  atau  berat  dari  logam  yang mengalami  korosi  terhadap  waktu  melalui proses  elektrokimia  (Trethewey,  1991). Efisiensi  inhibitor merupakan  kemampuan inhibitor  untuk  menghambat  korosi.  Selain itu,  umur  pakai  (lifetime)  material,  meka- nisme korosi material tersebut, evaluasi dan variasi  kontrol  lingkungan  untuk  perlin- dungan  material  tersebut  dapat  dipelajari lebih lanjut.
Metoda pengurangan massa (Weight loss)  merupakan  salah  satu  metoda yang digunakan  untuk  menentukan  laju  korosi. Prinsip  dasar  pengujian  ini  yaitu  dengan menghitung  kehilangan  massa yang  terjadi pada  suatu  sampel  yang  telah  ditimbang, kemudian  direndam  pada  larutan  selama beberapa  waktu  dan  kemudian  dilakukan
pembersihan  untuk  membersihkan  produk korosinya lalu ditimbang kembali sehingga didapatkan  data  massa sebelum  dan  sesu- dah perendaman.
Dimana  konstanta  yang  digunakan tergantung  dari  satuan  yang  akan  diguna- kan, ditunjukkan pada Tabel 1:
Tabel 1. Konstanta laju korosi (jawe, madi, dkk.2008) Kandungan tanin pada pinang dapat berpotensi menghambat korosi karena tanin dapat  membentuk  senyawa  kompleks besi+tanin. Senyawa kompleks yang dibentuk oleh tanin nantinya akan melapisi logam  dan  berguna  untuk  menghambat korosi. Besi  merupakan  logam  transisi, salah  satu  sifat  unsur  transisi adalah mempunyai kecenderungan untuk membentuk  ion  kompleks  atau  senyawa kompleks.  Ion-ion  dari  besi  memiliki orbital-orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron dari tanin menjadi d 2 sp 3 . Berikut  merupakan  gambaran  orbital  besi (III) dan tanin.
Besi (III) →
Fe +3 + C 14 H 10 O 9 .XH 2 O →
Struktur molekul dari tanin tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktur molekul a) asam galat,
b) 3,4 flavanediol
Gambar struktur besi (III) dengan tanin da- pat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Struktur besi (III) dengan tanin

## METODOLOGI PENELITIAN
Metoda  yang  digunakan  dalam  pe- nelitian  ini  adalah  metode  pengurangan massa (Metoda Weight Loss). Metoda pen- gurangan massa yaitu suatu metoda pengu- rangan massa sesudah  dan  sebelum  korosi. Analisis  pengurangan  massa  merupakan suatu  metode  berdasarkan  pengukuran massa sampel. Analit  yang akan ditimbang secara  fisik  dipisahkan  dari  semua  kompo- nen  lainnya  sehingga  didapat  sampel  yang murni.  Pemberian  inhibitor  dapat  mengu- rangi  laju  korosi    dan  kemampuannya  un- tuk menginhibisi korosi diukur dari efisien- sinya.  Alat  yang  digunakan  untuk  menghi- tung metoda pengurangan massa ini adalah timbangan digital.
Perbedaan massa benda uji sebelum dan  sesudah  proses  perendaman  digunakan untuk  menghitung  laju  korosi  dengan menggunakan persamaan berikut:
(6) (Chodijah, Siti. 2008)
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Ket: K=  Konstanta, W= Kehilangan massa (gram), D= Densitas (gram/cm 3 ), A = Luas permukaan (cm 2 ), t = Waktu (jam)
Perhitungan efisiensi inhibitor menggunakan  Persamaan  (6) sebagai  beri- kut :
(Abdurahman, Fahmi. 2010) Ket: CRo= Laju korosi tanpa inhibitor CRi = Laju korosi dengan inhibitor Adapun  jenis  penelitian  yang  digu- nakan berupa eksperimen dengan cara pen- gambilan  data,  analisis  data,  penarikan  ke- simpulan  dan  pelaporan  hasil. Variabel- variabel  penelitian  terdiri  dari  variabel  be- bas,  variabel  terikat  dan  variabel  kontrol. Adapun  variabel-variabel  tersebut  antara lain: variabel  bebas  adalah  variasi  waktu perendaman. Variabel terikat  diantaranya laju korosi, efisiensi inhibitor, potensial lo- gam. Variabel kontrol diantaranya jenis ba- ja  yang  digunakan,  konsentrasi  HCl,  kon- sentrasi inhibitor dan suhu.
Data yang diperoleh berupa data pe- rubahan  potensial  logam,  perubahan  berat baja yang direndam dengan dan tanpa inhi- bitor. Potensial logam diukur menggunakan multimeter  dan  Cu  sebagai  elektroda  stan- dar  nya.  Begitu  baja  dimasukkan  kedalam larutan,  potensial  logam  nya  langsung  di- ukur dinamakan potensial awal (E 0 ) dan se- telah  waktu  pengkorosian  yang  divariasi- kan  tercapai,  diukur  potensial  akhirnya (E 1 ).
Data  massa  baja  sebelum  direndam disebut  massa  awal  (W 0 ).  Setelah  baja  di- rendam  dan  waktu  pengkorosian  yang  di- tentukan  tercapai,  baja  dibersihkan  dan  di- timbang,  massa  sesudah  direndam  disebut massa  akhir  (W 1 ).  Dari  data  massa  awal (E 0 )  dan  massa  akhir  (E 1 )  yang  didapatkan diketahui  rata-rata  kehilangan  massa  baja ( ∆W) yang dapat digunakan untuk mengh i- tung  laju  korosi  sesuai  dengan  Persamaan 6. Dari nilai laju korosi dapat pula dihitung nilai  efisiensi  inhibitor  sesuai  dengan  Per- samaan  7.  Pengukuran  perubahan  massa baja ini menggunakan timbangan digital.
Analisis  data  dilakukan untuk  men- dapatkan  kesimpulan.  Teknik  analisis  data yang  akan  dilakukan  adalah  secara  grafik untuk  mendapatkan  hubungan  antara  dua variabel  sehingga  diperoleh  suatu  persa- maan.  Grafik  berguna  untuk  memberikan hasil  visual  dalam  melukiskan  hubungan dua variabel yang peroleh dari pengukuran. Plot  data  bertujuan  untuk  menentukan  hu- bungan  antara  variabel-variabel  yang  akan diukur.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan memplot  data  pada  kordinat  XY  menggu- nakan  program  Microsoft  Excel.  Teknik umum yang digunakan untuk memplot data pada grafik XY  yaitu variabel bebas diplot pada  sumbu  X  dan  variabel  terikat  pada sumbu Y.
HASIL 1. Pengaruh Waktu Uji Rendam Terhadap Pengurangan Massa
Logam, Laju  Korosi  dan  Efisiensi Inhibitor
Berikut ini merupakan data rata-rata laju korosi dan efisiensi inhibitor baja yang didapatkan dari rata-rata pengurangan mas- sa dengan menggunakan Persamaan (6) dan (7).
Tabel  2. Data rata-rata laju  korosi  dan  efi- siensi inhibitor I Pada Tabel 2 dapat dilihat data rata- rata laju  korosi  dan  efisiensi  inhibitor  I dengan variasi perendaman 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam dan 60 jam.  Pada Tabel 5 dapat  juga  di  lihat  nilai  rata-rata ∆W .  Efi- siensi  inhibitor  I  merupakan  kemampuan
inhibitor  untuk  menghambat  korosi  pada perendaman  dengan  inhibitor  cara  I.  Nilai rata-rata  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibitor II dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3. Data rata-rata  laju  korosi  dan  efi-
siensi inhibitor II
Pengujian kehilangan massa (Weight  Loss)  dapat  dilihat  bahwa  pengu- rangan massa logam dipengaruhi  oleh  2 faktor  yaitu  faktor  penambahan  ekstrak buah  pinang  dan  waktu  uji  rendam. Waktu uji  rendam  sangat  berpengaruh  terhadap pengurangan berat logam. Hubungan waktu uji  rendam  dengan  rata-rata  pengurangan berat pada perendaman dengan inhibitor ca- ra I, perendaman tanpa inhibitor dan peren- daman dengan inhibitor cara II dapat dilihat pada Gambar 3.
Dari  Gambar  3  dapat  dilihat  sema- kin  lama  waktu  perendaman,  pengurangan berat yang terjadi juga semakin besar. Pada perendaman dengan inhibitor dan yang tan- pa  inhibitor pengurangan massa yang  pal- ing  kecil  terjadi  pada  perendaman  12  jam dan  paling  besar  terjadi  pada  perendaman 60  jam. Perbedaannya  terdapat  pada  nilai
pengurangan  massa  dimana  pengurangan massa  baja  perendaman  inhibitor cara I  le- bih  kecil  dibandingkan  perendaman  inhibi- tor cara II dan perendaman tanpa inhibitor.
Hubungan  waktu  perendaman  den- gan  laju  korosi  yang  terjadi  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 memperlihatkan  hubun- gan  variasi  waktu  perendaman  dengan  rata- rata  kehilangan massa baja.  Semakin  lama waktu  perendaman,  pengurangan  berat  yang terjadi  juga  semakin  besar.  Pada perendaman dengan  inhibitor dan  yang tanpa  inhibitor pengurangan massa yang  paling  kecil  terjadi pada  perendaman  12  jam  dan  paling  besar terjadi  pada  perendaman  60 jam. Perbedaan- nya  terdapat  pada  nilai  pengurangan  massa dimana  pengurangan  massa  baja  perendaman inhibitor cara I  lebih  kecil  dibandingkan  pe- rendaman  inhibitor cara II  dan  perendaman tanpa inhibitor.
Dengan menggunakan Persamaan 7, kita  dapat  mengetahui  efisiensi inhibitor  dari masing-masing  waktu  perendaman dan  dapat dilihat pada Gambar 5
Pada  efisiensi  inhibitor  I,  nilai  efi- siensi yang  yang paling tinggi didapat pada
pengujian  24  jam  (74.56%),  paling  rendah pada  pengujian  60  jam  (43.64%). Perbe- daan  efisiensi  inhibitor I antara 12-36  jam tidaklah  terlalu  signifikan, maka  inhibitor ini  dapat  dikatakan  efektif dalam  aplika- sinya selama 12-36 jam. Efisiensi inhibitor II  nilai  efisiensi  paling  tinggi  didapat  pada pengujian  12  jam  (72.33%), paling  rendah pada pengujian 60 jam (21.14%). Sama hal nya  dengan  efisiensi  inhibitor  I,  perbedaan efisiensi  inhibitor II antara 12-36  jam  ti- daklah terlalu signifikan, maka inhibitor ini dapat  dikatakan  efektif dalam  aplikasinya selama 12-36 jam.
2. Pengaruh Waktu Uji Rendam Terhadap Perubahan Potensial

## Logam
Hubungan  waktu  perendaman  ter- hadap potensial logam dengan inhibitor ca- ra I  dengan  variasi  waktu  perendaman  12 jam,  24  jam,  36  jam,  48  jam  dan  60  jam dapat dilihat pada Gambar 6.
Dari gambar dapat dijelaskan bahwa potensial akhir (E 1 ) logam mengalami kenaikan dari potensial awalnya (E 0 ), tetapi semakin lama waktu perendaman potensial logam pun mengalami  penurunan.  Kenaikan  potensial tertinggi  pada  perendaman  12  jam  dengan rata-rata  kenaikan 0.037 volt  dan  rata-rata potensial logam terendah pada perendaman 60 jam 0.005 volt.
Hubungan  waktu  perendaman  ter- hadap potensial logam dengan inhibitor ca-
ra II  dengan  variasi  waktu  perendaman  12 jam,  24  jam,  36  jam,  48  jam  dan  60  jam dapat dilihat pada Gambar 7.
Dari  Gambar 7 dapat dijelaskan bahwa potensial akhir (E 1 ) logam mengalami kenaikan dari potensial awalnya (E 0 ), sama seperti Gambar 6 semakin lama waktu  perendaman  potensial  logam  pun mengalami  penurunan.  Kenaikan  potensial tertinggi  pada  perendaman  12  jam  dengan rata-rata  kenaikan  0.032  volt  dan  rata-rata potensial logam terendah pada perendaman 60 jam 0.014 volt.
Gambar  8  menunjukkan  perubahan potensial logam pada perendaman tanpa in- hibitor. Dapat dilihat potensial logam men- galami  penurunan  dari  awal  peredaman. Penurunan  terkecil  pada  perendaman  12 jam  dengan  rata-rata  penurunan  0.01  volt penurunan  terbesar  pada  perendaman  60 jam 0.035 volt.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  me- ngetahui  pengaruh  variasi  lama  waktu  pe- rendaman baja  dengan  inhibitor  dan  tanpa
inhibitor terhadap laju korosi dan potensial logamnya  dengan  variasi  perendaman  12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam. Ber- dasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh Ilim dan Beni Hermawan (2008) sebe- lumnya  diketahui  bahwa  ekstrak  buah  pi- nang mampu menghambat laju korosi pada perendaman 24 jam.
Kandungan tanin pada pinang dapat berpotensi menghambat korosi karena tanin dapat  membentuk  senyawa  kompleks  be- si+tanin. Senyawa kompleks yang dibentuk oleh  tanin  nantinya  akan  melapisi  logam dan  berguna  untuk  menghambat  korosi. Besi  merupakan  logam  transisi, salah  satu sifat  unsur  transisi  adalah  mempunyai  ke- cenderungan  untuk  membentuk  ion  kom- pleks  atau  senyawa  kompleks.  Ion-ion  dari besi  memiliki  orbital-orbital  kosong  yang dapat  menerima  pasangan  elektron  dari  ta- nin. Sesuai  dengan  teori  Carey  (2007), bahwa  senyawa  kompleks  dapat  terjadi  di- antara  ion  dan  besi  dan  ligan  (EDTA,  fla- vonoid, tanin), disebabkan terjadinya ikatan koordinasi  besi  yang  mempunyai  orbital kosong  dengan  ligan  yang  mempunyai elektron  yang tidak berpasangan  (atom ok- sigen  dan  nitrogen  seperti  terlihat  pada Gambar 5. Hal ini juga sesuai dengan teori Triharto  (2010),  inhibitor mengandung  zat yang  dapat  membentuk  lapisan  pasif  pada permukaan logam. Lapisan pasif adalah la- pisan  yang  dapat  melindungi  logam di ba- wahnya karena lapisan ini menjadi pengha- lang (barrier) yang  mencegah  lingkungan korosif kontak dengan logam dibawah lapi- san pasif.
Laju  korosi  pada  perendaman  baja dengan inhibitor dan tanpa inhibitor sangat dipengaruhi  oleh  waktu  perendaman.  Se- makin lama waktu perendaman  laju korosi pun  semakin  cepat.  Laju  korosi  baja  yang direndam  dengan  inhibitor  cara  I  memiliki laju  korosi  terendah  pada  perendaman  12 jam  (64.4706044 mpy) dan  tertinggi  pada perendaman 60 jam (334.294411 mpy). Pe- rendaman dengan inhibitor cara II memiliki laju  korosi  terendah  pada  perendaman  12 jam  (67.7992718 mpy) dan  tertinggi  pada
perendaman 60 jam (467.830932 mpy). Pe- rendaman tanpa inhibitor memiliki laju ko- rosi  terendah  pada  perendaman  12  jam (245.064796 mpy) dan  tertinggi  pada pe- rendaman  60  jam  (593.204771 mpy).  Dari variasi  perendaman  dengan  inhibitor  dan variasi  waktu  perendaman  dapat  dilihat bahwa  perendaman  dengan  inhibitor  cara  I memiliki laju korosi yang terendah dari ke- tiga variasi perendaman. Hal ini dapat dika- takan  bahwa  perendaman  dengan  inhibitor cara I lebih efektif dari perendaman dengan inhibitor cara II.
Dengan  menggunakan  persamaan  6 didapatkan nilai efisiensi inhibitor yang da- pat dilihat pada Tabel 5 Dan Tabel 6. Nilai efisiensi  inhibitor  I  paling  tinggi  pada  pe- rendaman  24  jam  (74.56%)  dan  terendah pada  perendaman  60  jam  (43.65%).  Nilai efisiensi  inhibitor  II  paling  tinggi  pada  pe- rendaman  12  jam  (72.33%),  terendah  pada perendaman  60  jam  (21.14%).  Apabila  di- bandingkan  nilai  efisiensi  inhibitor  I  lebih tinggi daripada efisiensi inhibitor II.
Waktu  perendaman  baja  dan  pe- nambahan    inhibitor  berpengaruh  pada  po- tensial  logam.  Dari  hasil  penelitian  pada perendaman  dengan  inhibitor  didapatkan bahwa  potensial  akhir  (E1)  logam  menga- lami  kenaikan  dari  potensial  awalnya  (E 0 ) tetapi  dengan  semakin  lama  waktu  peren- daman potensial logam pun mengalami pe- nurunan.  Pada  perendaman  tanpa  inhibitor, potensial logam mengalami penurunan dari awal  waktu  perendaman  12  jam  dan  sete- rusnya.  Pada  Gambar  17  dapat  dilihat  po- tensial logam mengalami kenaikan dari po- tensial  awalnya  tetapi  potensial  logam  ini terus  mengalami  penurunan  dengan  ber- tambahnya  waktu  perendaman.  Rata-rata kenaikan  potensial  tertinggi  pada  perenda- man  12  jam  (0,32  volt)  dan  terendah  pada perendaman  60  jam  (0,014  volt).  Pada Gambar  18  dapat  dilihat  potensial  logam juga  mengalami  kenaikan  dari  potensial awal  nya  dengan  rata-rata  kenaikan  pada perendaman 12 jam (0,031 volt) dan 60 jam (0,007 volt). Gambar 19 merupakan penga-
ruh  waktu  perendaman  terhadap  potensial baja  yang  direndam tanpa  inhibitor.  Dapat dilihat  potensial  logam mengalami  penuru- nan dari awal variasi perendaman. Dari ke- tiga  gambar  dapat  disimpulkan  bahwa  pe- rendaman dengan inhibitor dapat menaikan potensial  logam  daripada  perendaman  tan- pa  inhibitor.  Dari  variasi  perendaman  inhi- bitor  cara  I  dan  inhibitor  cara  II,  perenda- man  dengan  inhibitor  I  memiliki  rata-rata kenaikan  potensial  yang  lebih  tinggi  dari perendaman inhibitor cara II.

## KESIMPULAN
Penelitian ini telah mengkaji tentang pengaruh waktu perendaman logam terhadap laju  korosi  dan  potensial  logam pada  perendaman  dengan  inhibitor  dan tanpa  inhibitor. Dari  pembahasan  dan analisa  grafik  sebelumnya  maka  dapat diambil kesimpulan sebagi berikut:
1. Pada  perendaman  baja  dengan  dan tanpa  inhibitor  di  lingkungan korosif, semakin bertambahnya
waktu
perendaman  berat baja berkurang  dan laju  korosi  meningkat Selanjutnya perendaman  dengan  inhibitor  cara  I memiliki  laju  korosi  yang  lebih  kecil dari  perendaman  dengan  inhibitor  cara II.
2. Dari data yang didapatkan bisa dsimpulkan  bahwa  perendaman  dengan inhibitor  cara  I  lebih  efektif  dari perendaman  dengan  inhibitor  II  karena memiliki  nilai  efisiensi  inhibitor  yang lebih  tinggi  dan  laju  korosi  yang terendah.
3. Dari  data  yang  didapatkan  pada perendaman  baja  dengan  inhibitor menyebabkan  nilai  potensial  logam mengalami kenaikan dari nilai potensial awalnya  berbeda  dengan  perendaman tanpa  inhibitor.  Perendaman  tanpa inhibitor  menyebabkan  nilai  potensial logam  terus  mengalami  penurunan  dari awal variasi perendaman 12 jam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Fahmi.  2010. Pengaruh waktu  perendaman  baja  karbon Rendah dengan penambahan ekstrak  ubi  ungu  Sebagai  green corrosion  inhibitor  di  lingkungan HCl 1M. UI: Jakarta.
Beiser, Athur. 1987. Konsep Fisika Modern Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta Bundjali,  Bunbun  .  2004.
Konstruksi diagram  potensial  pH  untuk  baja karbon  dalam  buffer  asetat  secara potensiodinamik eksperimental. ITB: bandung Butler,  Ian  S  &  Harrod,  John  F.  1989. Inorganic Chemistry. The
Benjamin/  Cummings  Publishing Company, inc: USA
Chodijah, Siti.  2008. Efek  Penggunaan Pelapis. UI: Jakarta.
Dalimunthe, Indra Surya. 2004. Kimia Dari
Inhibitor Korosi. FT:
SumateraUtara.
Fahrurrozie,  Ali.  2010. Efisiensi  Inhibisi Cairan  Ionik  Turunan  Imidazolin Sebagai  Inhibitor  Korosi  Baja Karbon  Dalam  Larutan  Elektrolit Jenuh  Karbon  Dioksida.  UPI:
bandung. Fontana, M.G. 1987. Corrosion
Engineering.  3 rd ed  Mc.  Graw  Hill Book Company, New York.
Ilim  &  Hermawan,  Beni.  2008. Studi Penggunaan  Ekstrak  Buah  Lada( Piper  Ningrum  Linn,  Buah  Pinang (Areca  Cathecu  Linn)  dan  Daun Teh (Cammellia Sinensis L. Kuntze) Sebagai  Inhibitor  Korosi  Baja Lunak  Dalam  Medium  Air  Laut Buatan  yang  Jenuh  Gas  CO2. Universitas Lampung: Lampung Jawe,  Madi,  dkk.  2008. The  Extract  of Purple  Sweet  Potato  Decreases Blood  and  Liver  MDA  of  MICE After  Intense  Physical  Activity. Laboratorium Farmakologi
Universitas Udayana
K.R. Trethewey and J. Chamberlin, Korosi Untuk Mahasiswa Sains dan Rekayasa.  Alih  Bahasa  Alex  Tri kantjono Widodo, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Lubena. 2001. Teknik Korosi. Modul kuliah universitas Jayabaya.
Nonaka,  G.,  1989, Isolation  and  structure elucidation of tannins, Pure & Appl. Chem, 61 (3): 357-360.
Nurfiyanda, Feri, dkk. 2010. Inhibisi korosi baja  SS  304  Dalam  media  H 2 SO 4

## Dengan Isatin. ITS
Popova,  A, dkk. 2003. AC  and DC Study of  The    Temperature    Effect    on Mild  Steel Corrosion in Acid Media in  The  Presence  of  Benzimidazole Derivatives',    Corrosion    Science, 45, pp. 33-58.
Smallman,  R.E  &  Bishop,  R.J. Modren Physical  Metalurgi  &  Materials Enginering  6 th Edition.  Alih  bahasa Ir. Sriati Djaprie, M. Met. Metalurgi
Fisik Modern Dan Rekayasa
Material. 2000. Erlangga Sudirman,  Sudaryatno  dan  Utari,  ning. Sifat-Sifat Material. Suherman, Wahid. 1987. Perlakuan
Panas.  Institut  Teknologi    10 November Surabaya: Surabaya Stupnisek-Lisac,  E.,  A.  Gazivoda  and  M.
Madzarac, 2002, Evaluation of Non-
Toxic  Corrosion  Inhibitors  for
Copper in Sulphuric Acid.
Electrochim. Acta, 47, 4189-4194.
Triharto,  Dandi  Panggih.  2010. Studi Ketahanan  Korosi  Material.  UI: Jakarta Widharto, Sri. 2001. Karat dan Pencegahannya. PT. Pradya Paramita:Jakarta.
Wildani,  Sri.  2008. Pengaruh  Ekstrak Daun  Inai  Terhadap  Laju  Korosi Baja  Dengan  Metode  Pengurangan Berat. Unand: Padang
www.wikipedia.com . Energi  Ikat .diakses 26 Januari 2012.